58 
П. А. ЗЕМЯТ ЧЕНСКІ Й. 
быстро и отличались удивительною прозрачностью. Послѣ же выдѣленія 27 гр. NaC10 3 
она сильно замедлилась, кристаллики были очень мелки и не увеличивались въ размѣрахъ. 
Раствора осталось 3 — 4 к. с. и въ немъ содержалось около 7 гр. NaC10 3 и 5 гр. MgCl 2 . 7Н 2 0. 
Такимъ образомъ данныя соли взаимно увеличили во много разъ свою растворимость. 
Наконецъ, кристаллизація прекратилась совершенно. Растворъ остался безъ измѣ- 
ненія въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Только спустя еще мѣсяцъ съ пониженіемъ 
t° до 17° С выдѣлплось небольшое количество мелкихъ несовершенныхъ кристалликовъ 
NaC10 3 въ видѣ простыхъ кубическихъ Формъ. Растворъ пересталъ далѣе испаряться. 
Сверхъ описанныхъ была испытана еще кристаллизація съ К 2 СгО А и Na 2 HPO i . 
• Что касается послѣднегі соли, то присутствіе ея (въ разныхъ количествахъ) не оказы- 
ваетъ вліянія на измѣненіе кристаллическаго габитуса NaC10 3 . Можно сказать даже, что 
въ ея присутствіи NaCI0 3 окончательно утрачиваетъ способность къ образованію граней 
{lTl} и {ПО} даже въ подчиненномъ видѣ: въ то время, какъ изъ водныхъ растворовъ 
нерѣдко образуются кристаллы {100} съ подчиненными гранями {НО}, {210} и {1Т1}, 
въ присутствіи Na 2 HP0 4 образуются исключительно {100}. Впрочемъ слѣдуетъ замѣтить, 
что подобныя комбинаціонныя Формы образуются въ водномъ растворѣ только тогда, когда 
кристаллъ достигнетъ извѣстныхъ размѣровъ. Кристаллы же малыхъ размѣровъ обыкно- 
венно образуютъ только {100}. 
Кристаллизация въ присутствіи К 2 СгО і не обнаружила сколько-нибудь рѣзкаго 
вліянія на кристаллическій габитусъ NaC10 3 ; во все время кристаллизаціи онъ остается 
кубическимъ, хотя и замѣчается, повидимому, болѣе рапнѣе и болѣе сильное развитіе комби- 
націонныхъ граней {111} и {ПО}, нежели въ чистомъ водномъ растворѣ. 
Попутно слѣдуетъ указать еще на два обстоятельства, замѣченпыя при кристаллпза- 
піи NaC10 3 въ присутствіи К 2 Сг0 4 , именно: а) способность NaC10 3 образовать съ К 2 Сг0 4 
твердый растворъ, что видно изъ интенсивнаго окрашиванія кристалловъ въ желтый цвѣтъ п 
Ь) образованіе гексагональной модиФикаціи К 2 Сг0 4 . Соль эта, полученная въ отдельно по- 
ставленное опытѣ, образуетъ крупные листоватые кристаллы съ гексагональнымъ очер- 
таніемъ; желтаго цвѣта. 
Итоги. Изъ опытовъ кристаллизаціи NaC10 3 въ присутствіи NaCl, KJ, MgCJ 3 .7H 2 0, Na 2 HPÖ 4 
и K 2 Cr0 4 видно, что только NaCl оказываетъ замѣтпое, хотя и болѣе слабое, чѣмъ въ 
раиѣе описанныхъ случаяхъ, вліяніе на кристаллограФическій характеръКаС10 3 вънаправ- 
леніи развитія плоскостей { 1 Tl }. Появленіе на нѣсколькнхъ экзем плярахъ одиночныхъ 
граней {111} и {110} начинается, когда на 1 гр. NaCl приходилось около 5 гр. JsaC10 3 . 
При дальнейшей кристаллизапіи развитіе граней {111} и {1 10} увеличивается. Слѣдуетъ 
замѣтить, что съ развитіемъ {111} и {110} на кристаллахъ NaC10 3 наблюдается появленіе 
на кристаллахъ NaCl граней {Ш}, которыя развиваются у отдѣльныхъ экземпляровъ 
настолько, что придаютъ имь кубо-октаэдрическіп характеръ. 
Остальныя же изъ названныхъ солей, исключая К 2 Сг0 4 , скорѣе понижаютъ способ- 
ность NaC10 3 къ образованію граней {ГП} и {ПО}. 
